Sl/R L'HIST. NATVRELLE ET LES ARTS. igf 



6°. Le nom de MM. les Proprietaires ou des Maiires de ces 

 Forges. 



7°. Les dimcnfions de fechantillon de ces feis en largeur & epaif- 

 feur. 



8°. La contexture de chacun. 



9°. La (jualite particuliere de chacun , avec line eftimation dc Jeut- 

 force. 



iO°. Le dechet que ces fers ont eprouve en les cortoyant, pout en re- 

 duire une portion (bus la tornie dc carillons d'une dinieiilion propre^ 

 pour des experiences ulterieures. 



II". Les effets exterieurs de la cementation. 

 1 12°, L'alteration de leur contexture par la cementation. 



• 13*. Le jugement qu'en one porte les Ouvriers dans le corroienisiit des' 



aciers-poule , pour le convertir en acier conimer^able dans le martinet de- 

 Buffon. 



14°. De mcme dans la Forge de Neronville. 



ij°. Les eflais qui en ont ece laits par le fieur Langl-ois , Ccutelicr j &: 

 fbn Avis. 



16°. De nieme, celui du fieur Perret.- 



1.7°. Enfin , nos obfervations particulieres. 



Quoique nous ayions torme ce tableau par extrait , ii eft d'une ttop- 

 grande etendue pour tenir place dans ce Memoire , ce qui nous determine 

 a le developpei ici. 



Examen des dlffcrernes fortes dt Firs qui ont hi founds aux expirunces' di 

 la. cementation , des differens rapports quils ont entreux , des inodifca" 

 tions qiCils ont eprouvces , tant avant qu'apris leur cementation & leur 

 convtrfion en acier cornmergable , avec I'avis des Ouvriers qui en ontfaif 

 les ejfais. 



N°. I". Fcr de. SiieJe , m^rqiii S. I. D. 



Nous ne connoiflons point le caraiftere particulier des mines qui ont: 

 produit ce fer,parceque nous n'avons point lu de quelle Province de 

 Suede il avoir ete tire. 



Les barres de ce fer allcz bien fabrique , quoique pailleux , avoienci 

 18 ;; lig. de largeur fur 6 \ lig. d'epailTeur ; il montroit a la caillire nioi- 

 tie grain fin brillant & moitie nerf blanc , rompant avec effort, fans 

 arrachet , forgeant bkn a chaud & a froid, pailleux, terme a la- lime.. 

 Nous leftimons a 175 degres deforce-, il a perdu 9 pour ^ de dechet 

 dans le corroiement. 



L'-s barres de ce ler , en fortant dc la cementation , etoient trts-bour-- 

 Cbufflees de bulles rondes de moyenne groffeur , & couvertes d'un vernis. 

 hleu azure; le nerf avoit difparu, &i etoit r«mplace parun gros grain 



